температура: 23 °С (допустими отклонения според ISO 1817);
 в)
 време на потапяне: 72 часа.
 Изисквания:
 а)
 максимално изменение на обема: 2 %;
 б)
 максимално изменение на якостта на опън: 10 %;
 в)
 максимално изменение на удължението при разрушаване: 10 %.
 След престой в продължение на 48 часа във въздушна среда с температура 40 °С масата не трябва да намалява с повече от 5 % спрямо първоначалната стойност.
 1.3.2.3. Устойчивостта на стареене се определя в съответствие със стандарт ISO 188 при следните условия:
 а)
 температура: 115 °С (температурата на изпитването е равна на максималната работна температура, намалена с 10 °С);
 б)
 период на излагане на въздействие: 24 и 336 часа.
 След подлагането на стареене образците престояват при температура 23 °С и относителна влажност 50 % в продължение на минимум 21 дни преди изпитването за якост на опън по точка 1.3.2.1 по-горе.
 Изисквания:
 а)
 максимално изменение на якостта на опън: 35 % след 336 часа стареене спрямо якостта на опън на материала, подложен на стареене в продължение на 24 часа;
 б)
 максимално изменение на удължението при разрушаване: 25 % след 336 часа стареене спрямо удължението при разрушаване на материала, подложен на стареене в продължение на 24 часа.
 1.4. Спецификации и методи за изпитване на външния слой
 1.4.1. Якост на опън и удължение на каучукови материали и термопластични еластомери (ТПЕ)
 1.4.1.1. Якостта на опън и удължението при разрушаване трябва да се определят в съответствие със стандарт ISO 37. Якостта на опън трябва да е не по-малка от 10 МРа, а удължението при разрушаване — не по-малко от 250 %.
 1.4.1.2. Устойчивостта срещу въздействието на n-хексан трябва да се определя в съответствие със стандарта ISO 1817 при следните условия:
 а)
 среда: n-хексан;
 б)
 температура: 23 °С (допустими отклонения според ISO 1817)
 в)
 време на потапяне: 72 часа.
 Изисквания:
 а)
 максимално изменение на обема: 30 %;
 б)
 максимално изменение на якостта на опън: 35 %;
 в)
 максимално изменение на удължението при разрушаване: 35 %.
 1.4.1.3. Устойчивостта на стареене се определя в съответствие със стандарт ISO 188 при следните условия:
 а)
 температура: 115 °С (температурата на изпитването е равна на максималната работна температура, намалена с 10 °С);
 б)
 период на излагане на въздействие: 24 и 336 часа.
 След подлагането на стареене образците престояват при температура 23 °С и относителна влажност 50 % в продължение на минимум 21 дни преди изпитването за якост на опън по точка 1.4.1.1 по-горе.
 Изисквания:
 а)
 максимално изменение на якостта на опън: 35 % след 336 часа стареене спрямо якостта на опън на материала, подложен на стареене в продължение на 24 часа;
 б)
 максимално изменение на удължението при разрушаване: 25 % след 336 часа стареене спрямо удължението при разрушаване на материала, подложен на стареене в продължение на 24 часа.
 2.4.1. Якост на опън и удължение специално при термопластични материали.
 1.4.2.1. Якостта на опън и удължението при разрушаване се определят в съответствие със стандарта ISO 527-2 при следните условия:
 а)
 тип на образеца: 1 BA;
 б)
 скорост на опъване: 20 mm/min.
 Преди изпитването материалът трябва да престои минимум 21 дни при температура 23